SÉANCE DU 7 OCTOBRE I907. 391 



Ces exemples suffisent à montrer l'excellence de la disposition indiquée, 

 quand on veut obtenir un spcctroscopo à champ plan étendu. Toutefois, si 

 l'on ne se limite pas à des valeurs de A suffisamment petites, ces spectro- 

 scopes sont astigmatiques, c'est-à-dire que l'image d'un point de la fente est 

 une petite ligne perpendiculaire à la direction de la dispersion. 



On peut réaliser un spectroscopc à miroirs non astigmatique, en plaçant 

 la face de sortie du dernier prisme du train, ou le réseau, au centre de cour- 

 bure du miroir de la chambre photographique. Mais, dans ces conditions, 

 le champ n'est plus plan. Il a un rayon de courbure égal à la moitié de celui 

 de ce miroir, et sa longueur atteint au plus la moitié de son diamètre. Les 

 images sont d'ailleurs moins faciles à recueillir que dans l'emploi du 

 dispositif que je viens de décrire. 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la ihermo-électricité du nickel {influence 

 des métaux étrangers). Note de M. H. Pécheux, transmise par M. J. VioUe. 



Lorsqu'on étudie la thermo-électricité d'un échantillon de nickel mar- 

 chand, on est frappé de l'influence que subissent les résultats, du fait de 

 l'existence, dans ce nickel, de quantités plus ou moins variables des métaux 

 qui l'accompagnent dans les divers minerais d'où on l'extrait. 



M. Ph. Harrison a, le premier, en 1902 (Pliil. Mag., 6' série, l. III) étudié les 

 variations de la force électroinotrice d'un couple nickel/cuivre conslilué par des mé- 

 taux marchands, mais il n'a pas indiqué la valeur du nickel étudié, au point de vue 

 physique ou chimique. 



Dans une Note précédente (Cninples rendus, t. CXLIII, sept. 1906), j'ai indiqué 

 l'emploi, comme pyromètre industriel, dun couple formé par le cuivre avec un nickel 

 marchand, couple qui m'avait donné des résultats un peu dillérents de ceu\ de iM. l'h. 

 Harrison. 



J'ai repris cette étude, afin d'essayer de me rendre compte de l'influence 

 exercée, sur les résultats à obtenir, par la présence des divers métaux qui 

 constituent les impuretés du nickel commercial. Les trois échantillons exa- 

 minés seront désignés parles lettres suivantes : nickel (F.N), nickel (L) et 

 nickel (P). Voici leur composition chimique en poids, déduite de l'analyse 

 que j'en ai faite, et quelques indications d'ordre physique : 



(iarbunc Impuretés 



et au 



EL-lianlilIons. Cuivre. fer, (lob.-ill. silicium. total. Consistance. , Fusibilité. 



Nickel ( F. N ).., . 0.80 pour kjo traces traces 0,20 pour luo i pour 100 dur, cassant le plus fusible 



Nickel (L) o,3opourioo traces o,i5pourioo néant o,3o pour 100 mou fusiliil. interméd. 



Nickel (P) traces i,5opourioo o,5o pour 100 o,iopourioo 3,10 pour 100 assez-dur le moins fusible 



